LES RÉGENTES METHODES DE CATALYSE 
47 i 
Métaux. — Ein})lojés en limailles, le fer, l’acier, le 
feiTO-manganèse, le cuivre, le laiton, le cadmium, 
le Nickel, ont tous donné, avec l’alcool éthylique, de 
300 à 400% une certaine proj)ortion d’éthylène, mais 
ils agissent surtout comme catalyseurs déshydrogé- 
nants (1). 
§11. Oxydes 
Silice. — Elle s’est toujours montrée un excellent 
catalyseur déshydratant des alcools lorsqu’elle a été 
préparée à température peu élevée, tandis qu’au con- 
traire, par la calcination, elle perd une grande partie 
de son activité, et tend à devenir déshjalrogénante (2). 
Alumine (3). — 11 en est de même de l’Alumine, 
qui, une fois calcinée, déshydrate mal les alcools et est 
partiellement déshjalrogénante, alors qu’obtenue par 
précipitation de raluminate de soude par l’acide sulfu- 
rique et desséchée à une température très modérée elle 
est de tous les catalyseurs-déshydratants, le plus actif. 
C’est avec une alumine ainsi préparée que Senderens 
a pu, non seulement déshj^drater les alcools formé- 
niques et les cyclanols à des températures relativement 
basses, mais encore préparer l’éther ordinaire à partir 
de l’éthanol. 
Comparée aux autres ox)ales catalyseurs qui déshy- 
dratent les alcools, elle a donné les résultats suivants : 
Débit par minute Ethylène 
Catalyseurs 
du gaz dégagé 
pour 100 
Alumine précipitée de l’Aluminate 
90 cnig 
99,5 
Aiumine précipitée du sulfate 
31 
97,8 
Oxyde bleu de Tungstène 
50 
90 
Thorine 
32 
92 
Silice précipitée 
16 
99,5 
(1) J. -B. Senderens, Ann. chim. phys.. avril 1912, p. 462. 
(2) Ibid., p. 466. 
(3) Ibid., p. 473. 
